## Pengaruh Perendaman Air Payau dan Air Tawar Terhadap Mutu Beton F’c 20 Mpa
The Effect of Immersion In Brackish Water and Fresh Water on The Quality of Concrete F’c 20 Mpa
Patrio*, Sudirman, Michail Amin *Email: riopatrioo004@gmail.com Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma
Diterima: 10 Januari 2024 / Disetujui: 30 April 2024

## ABSTRAK
Keberagaman  Indonesia  membuat  beton  terkadang  menjadi  sulit  untuk  dilakukan  perawatan, khususnya pada bangunan air yang lebih rumit pembangunannya dalam perawatan beton. Beton kadang kala sering mengalami perendaman air baik yang bersifat payau maupun tawar. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  pengaruh  kuat  tekan  pada  perendaman menggunakan air payau dan air tawar terhadap mutu beton f’c 20 Mpa. Metode penelitian yang digunakan  ialah  metode  kuantitatif  dengan  metode  penelitian  eksperimen  dan  teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan pengujian laboratorium. Dari penelitian ini diketahui bahwa perendaman dengan menggunakan air payau memberi pengaruh penurunan kuat tekan beton, hal ini dapat dilihat dari kuat tekan rata-rata beton dengan perendaman dengan menggunakan air tawar yang mencapai 22,025 Mpa, Sedangkan air payau hanya mencapai 20,822 Mpa.  Hal  ini  disebabkan  karena  air  payau  mengandung  zat  padat  berupa  garam  yang  dapat mempengaruhi penurunan kuat tekan pada beton dan keterlambatan proses perawatan ( curring ) mengakibatkan dehidrasi pada beton sehingga mengalami penurunan kuat tekan pada beton.
Kata Kunci : Beton, Kuat Tekan, Air Payau, Air Tawar

## ABSTRACT
Indonesia's diversity means that concrete can sometimes be difficult to maintain, especially for water  structures  where  concrete  maintenance  is  more  complicated  to  construct.  Concrete sometimes  experiences  water  immersion,  both  brackish  and  fresh.  This  research  aims  to determine the comparison of the effect of compressive strength during immersion using brackish water  and  fresh  water  on  the  quality  of  concrete  f'c  20  Mpa.  The  research  method  used  is  a quantitative  method  with  experimental  research  methods  and  data  collection  techniques  are carried out using literature studies and laboratory testing. From this research it is known that soaking using brackish water has an effect on reducing the compressive strength of concrete, this can be seen from the average compressive strength of concrete when soaking using fresh water which  reaches  22.025  Mpa,  while  brackish  water  only  reaches  20.822  Mpa.  This  is  because brackish  water  contains  solid  substances  in  the  form  of  salt  which  can  affect  the  decrease  in compressive  strength  of  the  concrete  and  delays  in  the  curing  process  (curring)  result  in dehydration of the concrete resulting in a decrease in the compressive strength of the concrete.
Keywords : Concrete, Compressive Strength, Brackish Water, Freshwater
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Air tawar ialah air yang tidak berasa, karakteristik  kandungan  zat  dalam  air
tawar  berlawanan  dengan  air  asin.  Air tawar  tidak  mengandung  banyak  larutan garam  dan  larutan  mineral  didalamnya.
Saat  menyebutkan  air  tawar,  orang biasanya  merujuk  ke  air  pada  sumur, danau, sungai, salju, atau es. Sedangkan air payau ialah campuran antara air tawar dan air  laut  (asin)  (Istanto,  2020).  Jika  gadar garam yang dikandung dalam satu liter air adalah antara 0,5 sampai 30 gram, maka air ini  di  sebut  air  payau,  namaun  jika  lebih disebut  air  asin.  Air  payau  memiliki  ciri fisik  yaitu  airnya  berwarna  cokelat kehitaman,  dari  segi  kimia  mengandung kadar garam dibanding air tawar, dan ciri biologis terutama keberadaan ikan-ikan air payau  (Apriadi  &  Dea,  2023).  Pada umumnya  perawatan  yang  dilakukan dengan  merendam  atau  membasahi  beton menggunakan  air  (Dina et  al ,  2022).
Keberagaman  indonesia  membuat  beton terkadang  menjadi  sulit  untuk  dilakukan perawatan,  khususnya  pada  bangunan  air yang  lebih  rumit  pembangunannya  dalam perawatan beton khususnya. menggunakan air payau dan air tawar.
Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan  pengaruh  kuat  tekan  pada perendaman  menggunakan  air  payau  dan air tawar terhadap mutu beton f’c 20 Mpa.
Pada penelitian ini dilakukan pengamatan kuat  tekan  beton  menggunakan  air  payau maupun  air  tawar,  masing-masing  tiap sample  beton  di  bedakan  antara  umur
beton dengan durasi selama 7 hari, 14 hari, hingga  28  hari,  tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  perbandingan  kuat tekan beton bila dilakukan perendaman

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  metode  penelitian eksperimen.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer  dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang  diambil  dari  penelitian  langsung  di Laboratorium  berupa  data  pemeriksaan karakteristik agregat yaitu analisa saringan,  kadar  air,  kadar  lumpur,  berat jenis  dan  penyerapan,  berat  volume,  dan keausan.  Selain  itu  juga  diperoleh  data berat  volume  beton  segar,  persentase penyerapan benda uji, dan nilai kuat tekan beton.  Sedangkan  data  sekunder  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  sejumlah aturan  standar  beton  yang  diperoleh  dari studi  literatur  berupa  buku  yang  berisi materi  tentang  karakteristik  beton,  jurnal yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang  relevan,  dan  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  yang  memuat  aturan- aturan standar beton.
Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri atas benda uji berupa silinder beton dengan  diameter  150  mm  dan  tinggi  300
mm. Setiap sampel beton diuji pada umur 7, 14, dan 28 hari dengan masing-masing
sampel sejumlah tiga buah.
Pengadukan  campuran  dapat  dilakukan dengan  mesin  (mixer)  ataupun  secara manual  dengan  tangan.  Perlu  dicatat bahwa  pengadukan  dengan  tangan  akan menyebabkan hasil pekerjaan kurang baik. Menurut  SNI  03-2493-1991,  pengadukan secara  manual hanya  diperbolehkan maksimal 7 liter adukan untuk setiap kali pengadukan.  Agar diperoleh sampel  yang dapat mewakili seluruh adukan beton yang akan  diuji,  pengambilan  conton  beton segar harus dilakukan dengan benar sesuai dengan  SNI  03-2458-1991.  Pengambilan contoh dilakukan dengan berbagai ketentuan.
Pengambilan contoh campuran beton  segar  minimal  dilakukan  2  kali. Pengambilan pertama dan terakhir dilakukan dalam selang waktu tidak boleh lebih  dari  15  menit.  Pertama  masing- masing  contoh  campuran  beton  segar dibawah ketempat pengujian atau ketempat pembuatan benda uji. Kemudian contoh-contoh  digabungkan  dan  diaduk kembali  dengan  sekop,  sesuai  dengan jumlah minimum  yang dibutuhkan, untuk mendapatkan  keseragaman  adukan  dan pelaksanaannya  harus  dalam  batas  waktu yang  ditentukan  pada  butir  pertama.
Kemudian  pengujian  slump,  kadar  udara, atau  keduanya,  dimulai  paling  lama  5 menit setelah pengadukan kembali contoh campuran beton segar. Sedangkan pembuatan  sampel  untuk  uji  kekuatan dilakukan  paling  lama  15  menit  setelah contoh  campuran  beton  segar  diaduk kembali secara merata. Selanjutnya contoh benda  uji  harus  dibuat  secepat  mungkin dan  dijaga  dari  pengaruh  sinar  matahari, angin,  dan  pengaruh  lainnya,  yang  dapat mepercepat penguapan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum membuat benda uji, terlebih dahulu  diadakan  pengujian  agregat  yang akan digunakan. Pengujian yang dilakukan adalah  agregat  kasar  dan  agregat  halus. Agregat kasar terdiri dari analisa saringan, kadar  lumpur,  kadar  air,  berat  volume, absoprsi,  berat  jenis,  dan  keausan. Sedangkan  agregat  halus  terdiri  dari analisa saringan, kadar lumpur, kadar  air, berat volume, absorpsi, dan berat jenis.
Dari  hasil  penujian  karakteristik agregat  dapat  disimpulkan  bahwa  agregat dapat  layak  digunakan  sebagai  bahan penyusun beton dari hasil analisa saringan, diperoleh  persentase  masing  –  masing agregat  dalam  campuran  beton  yaitu agregat  kasar  sebesar  25,9%  dan  agregat halus sebesar 74,06%. Hasil dari pengujian karakteristik  agregat  kasar  dan  halus
menghasilkan  proporsi  campuran  beton seperti pada Tabel 1
Tabel 1.  Hasil Mix Design Beton Normal Slump Rencana 100 mm Kuat Tekan Rencana K-250 Faktor Air Semen 0,72 Benda Uji Silinder diameter 150 mm tinggi 300 mm Rencana Mix Design untuk tiap m 3 beton Air 2.093557 kg Semen 2.789062 kg Agregat Halus 4.963152 kg Agregat Kasar 14.2821 kg Sumber : Hasil Analisis, 2023
Hasil  Mix  Design  beton  normal
digunakan sebagai acuan dalam menentukan proporsi campuran.
1. Berat Volume Beton Segar
Perendaman beton dengan
menggunakan  air  tawar  dan  air  Payau
Hasil  pengujian  berat  volume  beton segar  menggunakan  air  tawar  dapat  di lihat  pada  tabel  2.  Sedangkan  hasil perendaman beton dengan menggunakan air payau dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 2. Berat Volume Beton Segar Menggunakan Air Tawar
Sampel Umur Beton (Hari) Berat Volume Beton Segar kg/m 3 1 7 2.438,87 2 7 2.414,71 3 7 2.443,39 Rata-rata = 2.431,65 1 14 2.460,75 2 14 2.438,11 3 14 2.426,41 Rata-rata = 2.441,27 1 28 2.413,58 2 28 2.392,83 3 28 2.460,75 Rata-rata = 2.422,38
Sumber:  Hasil Analisis, 2023.
Tabel 3. Berat Volume Beton Segar Dengan Menggunakan Air Payau Sampel Umur Beton (Hari) Berat Volume Beton Segar kg/m 3 1 7 2.475,47 2 7 2.474,71 3 7 2.408,30 Rata-rata = 2.452,82 1 14 2.459,62 2 14 2.456,98 3 14 2.484,52 Rata-rata = 2.467,04 1 28 2.440,37 2 28 2.446,41 3 28 2.473,20 Rata-rata = 2.453,98
Sumber:  Hasil Analisis, 2023
Sumber : Hasil Analisis, 2024

## Gambar 1. Hubungan Berat Volume Beton dan Umur Pengujian

## 2. Hasil Pengujian Resapan Air Pada Beton
Tabel 4. Hasil Pengujian Resapan Air Perendaman Air Tawar Sampel Umur Beton (Hari) Persentase Resapan Air (%) 1 7 1,68 2 7 1,83 3 7 0,74 Rata-rata = 0,41 1 14 0,95 2 14 1,89 3 14 3,32 Rata-rata = 2,05 1 28 0,92 2 28 0,86 3 28 0,91 Rata-rata = 0,89 Sumber: Hasil Analisis, 2023

## Tabel 5. Hasil Pengujian Resapan Air Perendaman Air Payau
Sampel Umur Beton (Hari) Persentase Resapan Air (%) 1 7 2,02 2 7 2,17 3 7 1,07 Rata-rata = 1,09 1 14 0,49 2 14 0,51 3 14 0,52 Rata-rata = 0,51 1 28 0,78 2 28 0,82 3 28 0,67 Rata-rata = 0,76
Sumber: Hasil Analisis, 2023 2.431,65 2.441,27 2.422,38 2.452,82 2.467,04 2.453,98 2.400,00 2.410,00 2.420,00 2.430,00 2.440,00 2.450,00 2.460,00 2.470,00 2.480,00 7 14 28 B er at V o lu me ( k g /m) Umur Benda Uji Hubungan Berat Volume Beton dan Umur Pengujian berat volume beton segar air tawar berat volume beton segar air payau
Sumber : Hasil Analisis, 2024

## Gambar 2. Hubungan Nilai Resapan Air dan Umur Pengujian
3. Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan setelah  dilakukan  proses  perawatan
( Curring ). Pengujian kuat tekan
dilakukan pengujian pada umur beton 7,
14  dan  28  hari  sesuai  dengan  SNI 1974:2011.
Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Perendaman Air Tawar
Nomor Umur Beton Berat Sampel Beban Kuat Tekan (Hari) (Kg) (KN) (Mpa) 1 7 13,062 260 22,646 2 7 12,998 255 22,211 3 7 12,972 245 21,34 rata - rata 22,065 Mpa 1 14 13,02 335 21,553 2 14 13,01 330 21,231 3 14 13,124 340 21,874 rata - rata 21,552 Mpa 1 28 12,852 410 23,213 2 28 12,932 365 20,665 3 28 13,142 415 23,496 rata - rata 22,458 Mpa Sumber: Hasil Analisis, 2023 Dari hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa  semakin  lama  umur
beton semakin tinggi nilai kuat tekannya.
0,41 2,05 0,89 1,09 0,51 0,76 0 0,5 1 1,5 2 2,5 7 14 28 N il ai R esap an ( %) Umur Benda Uji Hubungan Nilai Resapan Air Dan Umur Pengujian Nilai resapan air beton perendaman air tawar Nilai resapan air beton perendaman air payau
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Gambar 3. Hubungan kuat tekan beton perendaman air tawar dengan umur benda uji Tabel 7. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Peredaman Air Payau
Sampel Umur Beton Berat Sampel Beban Kuat Tekan (Hari) (Kg) (KN) (Mpa) 1 7 12,786 240 20,904 2 7 12,69 230 20,033 3 7 12,892 245 21,34 Rata-rata 20,759 Mpa 1 14 12,896 340 21,874 2 14 12,756 330 21,231 3 14 12,689 320 20,588 Rata-rata 21,231 Mpa 1 28 12,764 365 20,665 2 28 12,794 350 19,815 3 28 12,026 370 20,948 Rata-rata 20,476 Mpa Sumber: Hasil Analisis, 2023. Dari hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa  semakin  lama  umur
beton semakin rendah nilai kuat tekannya
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Gambar 4. Hubungan Kuat Tekan Beton Perendaman Air Payau dengan Umur Benda Uji
22,065 21,552 22,458 21 21,2 21,4 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,6 7 hari 14 hari 28 hari k u at t ek an ( M p a) Umur Benda Uji 20,756 21,231 20,476 20 20,2 20,4 20,6 20,8 21 21,2 21,4 7 hari 14 hari 28 hari K u at T ek an ( M p a)
Sumber : Hasil Analisis, 2024
Gambar 5. Hubungan Kuat Tekan dengan Umur Pengujian
Pengaruh  perendaman  beton  dalam air  payau  dan  air  tawar  merupakan  area penelitian  yang  penting,  terutama  dalam menentukan durabilitas dan umur layanan struktur  beton  yang  berada  di  lingkungan berbeda.  Kualitas  air  dalam  lingkungan tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap  perilaku  dan  keawetan  beton. Berikut  adalah  beberapa  aspek  kunci mengenai pengaruh perendaman air payau dan air tawar terhadap mutu beton.
Dalam  air  tawar,  proses  hidrasi  semen tidak  terganggu  oleh  garam  atau  mineral lain,  sehingga  proses  pengerasan  beton dapat  berlangsung  secara  optimal.  Beton yang  terendam  dalam  air  tawar  dapat menyerap  air,  yang  pada  akhirnya  akan mempengaruhi  kepadatan  dan  porositas beton.  Namun,  dampak  negatifnya  relatif lebih  rendah  dibandingkan  dengan  air payau.  Risiko korosi baja tulangan dalam beton yang terendam air tawar relatif lebih
rendah karena kurangnya ion klorida yang dapat mempercepat proses korosi.
Selain  itu  air  payau  sering  mengandung ion  sulfat  yang  dapat  bereaksi  dengan komponen dalam semen untuk membentuk ettringite, yang bisa menyebabkan pemuaian  dan  kerusakan  struktur  beton dari dalam. Air payau biasanya mengandung  level  garam  yang  lebih tinggi,  termasuk  klorida,  yang  sangat agresif terhadap baja tulangan. Ion klorida dapat  meresap  ke  dalam  beton  dan merusak  lapisan  pasif  baja  tulangan, meningkatkan risiko korosi.
Kehadiran garam dan mineral dalam air payau dapat mengganggu proses hidrasi semen  dan  mengurangi  kekuatan  serta durabilitas  beton.  Kristalisasi  garam- garam  ini  juga  bisa  menyebabkan kerusakan mekanik pada matriks beton. Studi  Kasus  dan  Penelitian  Penelitian tentang  pengaruh  perendaman  dalam  air
7 hari 14 hari 28 hari Air Tawar 22.066 21.553 22.458
Air Payau 20.759 21.231 20.476 22.066 21.553 22.458 20.759 21.231 20.476 19.000 19.500 20.000 20.500 21.000 21.500 22.000 22.500 23.000 K u at T ek an ( M p a) Umur Benda Uji
payau  dan  air  tawar  terhadap  mutu  beton telah  banyak  dilakukan  untuk  menilai parameter-parameter  seperti  penurunan kekuatan tekan, peningkatan porositas, dan laju  korosi  tulangan.  Beberapa  studi, seperti  yang  dilakukan  oleh  Al-Amoudi, A.  M., et  al .,  pada  tahun  2016,  yang meneliti  "Durability  of  plain  and  blended cement  concretes  exposed  to  aggressive environments" menunjukkan bahwa
eksposur  beton  ke  lingkungan  agresif seperti air payau dapat signifikan mengurangi  umur  layanan  dan  keawetan beton.  Beton  yang  terendam  dalam  air payau  cenderung  mengalami  degradasi lebih  cepat  dibandingkan  dengan  beton dalam air tawar. Ini berdampak pada aspek desain  dan  pemeliharaan  struktur  beton yang  berada  di  lingkungan  maritim  atau dekat dengan pantai. Penelitian lebih lanjut dan  pengembangan  material  tahan  korosi atau  aditif  yang  dapat  melindungi  beton dari  efek  garam  sangat  penting  untuk meningkatkan umur layan struktur beton di lingkungan tersebut.

## D. KESIMPULAN
Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa
perendaman  dengan  menggunakan  air payau  memberi  pengaruh  penurunan  kuat tekan beton, hal ini dapat dilihat dari kuat tekan  rata-rata  beton  dengan  perendaman
dengan  menggunakan  air  tawar  yang mencapai  22,025  Mpa,  Sedangkan  air payau  hanya  mencapai  20,822  Mpa.  Hal ini disebabkan karena air payau mengandung zat padat berupa garam yang dapat  mempengaruhi  penurunan  kuat tekan pada beton dan keterlambatan proses perawatan (curring) mengakibatkan dehidrasi pada beton sehingga mengalami penurunan kuat tekan pada beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amoudi,  O.  S.  B.  (2002).  Attack  on  plain and  blended  cements  exposed  to aggressive sulfate environments. Cement and Concrete Composites, 24 (3-
4), 305-316.
Apriadi,  Z.,  &  Dea,  A.  (2023).  Sistem Penjerinihan Dan Monitoring Kadar Air
Payau  Dengan  Kontrol  Loop  Tertutup
Berbasis  IoT  (Doctoral  dissertation,
Politeknik  Manufaktur  Negeri  Bangka Belitung). Dina, F., Walsen, S., & Tuanakotta, A. (2022). Perencanaan Campuran Beton Menggunakan  Agregat  Quary  Wai- Tunsa Dan Perawatan Dengan Air Laut Dan Air Tawar. Journal Agregate, 1(1), 84-88. Istanto, R. (2020). Pengaruh Penggunaan dan Perawatan Berbagai Macam Air Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Beton Perkerasan Kaku (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). SNI  1974:2011.  2011.  Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta SNI  15-2049-2004.  2004.  Semen  Portland. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta SNI-03-2847-2002. 2013. Tata Cara Perhitungan  Struktur  Beton  untuk Bangunan  Gedung.  Badan  Standarisasi Nasional. Jakarta